SÉANCE DU 8 FÉVRIER igo/j. Syi 



ture s'élève; à un moment donné, rextrémité la plus chaude devient la 

 plus froide, et la différence de température changeant de signe reste ainsi 

 pendant la période de refroidissement. Les irrégularités que l'on observe 

 alors sur les courbes correspondent à des phénomènes qui viennent modi- 

 fier l'état thermique du barreau, c'est-à-dire aux transformations molécu- 

 laires du métal. Ces anomalies sont plus ou moins accentuées suivant la 

 nature des aciers. 



» Le Tableau ci-dessous donne les résultats relatifs à deux séries d'aciers 

 au nickel, dans lesquels la teneur en nickel varie de o à 3o pour loo. On a 

 pris comme températures des points critiques les origines des anomalies. 

 Au refroidissement, étant donnée l'extrême lenteur avec laquelle se pro- 

 duisent les transformations moléculaires, il est quelquefois très difficile de 

 déterminer exactement l'origine de l'anomalie; pour les aciers à haute 

 teneur en nickel, les températures des points singuliers prises sur les 

 courbes de refroidissement correspondent aux changements brusques 

 dans la direction des courbes. 



Composition centésimale des aciers. 

 Ni. Mn. S. Si. 



P. 



Points singuliers 



Di'îsignation — — — — —•^ 



des 

 aciers. Échaiiffement. 



Refroidis- 

 sement. 



Série L — o, i'îo de carbone environ. 



5 



7 

 10 



12 

 i5 

 20 



25 



3o 



860-775-725 830-710 (' 

 710 



770-695 



690-660 



675-650 



640-610 



» 620 



)) 600 



» 5 1 o 



600 

 575 

 420 

 36o 

 285 

 175 

 )) 



Série II. — 0,800 de carbone environ. 



(') Peu visible. 



